DES SOLIDES AUX BASSES TEMPÉRATURES. 277 



et de nouveau 1",77. On voit sur le tableau que les 

 décréments correspondants sont égaux. Ni la période, 

 ni le changement de la période n'ont eu d'influence. 

 Le coefficient a de variation avec l'amplitude seul a 

 varié un peu. C'est comme si la théorie de Boltzmann 

 était rigoureusement applicable pour ce fil d'argent 

 à 100°. Si X est constante, le produit AT ou la cons- 

 tante C qui, vu l'invariance du couple W, lui est 

 proportionnelle, ne l'est plus mais augmente propor- 

 tionnellement à T. 



2° A — 196° les expériences sont faites d'une façon 

 analogue. Pour chaque période avant la détermination 

 du décrément, le fil est refroidi pendant deux heures 

 environ. Les périodes étaient respectivement 1 " , 6 5 , 

 I ",04 et l",65. Ni À, ni Xl ne sont plus constantes. 

 Quand on passe de la période 4 ",65 à la période 1 " , 4 , 

 1 augmente de 22 °/ , tandis que XT diminue de 40 °/ . 

 En revenant à 1 ",65, on constate une petite modifica- 

 tion de À. Le décrément est de 4 % plus petit que 

 tout à l'heure. L'influence de l'amplitude n'est pas 

 également la même dans ces trois expériences. 



Pour nous assurer que le refroidissement n'avait pas 

 produit de modification importante, nous sommes 

 revenus à l'expérience à \ 00° avec l'anneau n° 1 . Nous 

 avons constaté un décrément plus petit de 4 °/ Q ue 

 ceux observés antérieurement. Le refroidissement et 

 le changement de période a eu comme on voit, en 

 somme, une petite influence. En résumé on voit, 

 comme pour l'or, que les propriétés du frottement 

 intérieur sont très différentes selon la température. 

 Comme pour l'or, la possibilité d'appliquer la théorie 

 de M. Voigt ou de Boltzmann, ou les deux à la fois, 

 Archives, t. XXIX. — Mars 1910. 19 



